54 



Geologie. 



mittels, speciell des in Salzsäure löslichen Theiles, genau zu ermitteln und 

 mit den Erfahrungen, welche man bezüglich der Verwitterbarkeit derselben 

 Sandsteine gemacht hat, zu vergleichen, wobei der Einfluss der bei der 

 Verwendung benützten Mörtelsubstanzen zu berücksichtigen ist. Zur 

 näheren Erläuterung angedeuteter Methode werden Analysen des rothen 

 Sandsteines, aus welchem das Heidelberger Schloss zu verschiedenen Zeiten 

 erbaut wurde, sowie des Mörtels angeführt und mit der Zusammensetzung 

 des frischen rothen Sandsteines von Heidelberg verglichen. Es ergiebt 

 sich daraus, dass die unlösliche Kieselsäure ab-, die lösliche zunimmt, der 

 Gehalt an Thonerde und Eisenoxydul geringer, der Gehalt an Eisenoxyd aber 

 erhöht wird, dass die Magnesia ab-, der Kalk aber relativ zunimmt, sowie 

 dass der Schwefelsäure- und der Alkaliengehalt durch die Verwitterungs- 

 wirkungen grösser wird. Die Alkalisulfate greifen um sich und lockern 

 das Gefüge des Sandsteines, wesshalb, wie Verf. meint, stets darauf zu 

 sehen sei, „dass ein zu verbauender Stein möglichst wenig Schwefelsäure 

 enthalte, da gerade diese den Zerfall des Bindemittels bedingt." Der 

 Heidelberger Stein hat sich im Laufe der Jahrhunderte sehr gut bewährt. 

 Am Rudolphsbau vom Jahre 1294 ist er an der Oberfläche bröckelig und 

 leicht zerreibbar geworden, der Glimmergehalt ist deutlicher wahrnehmbar 

 und die Structur wird dadurch eine schwach schieferige, im Innern aber 

 besitzt er ein noch völlig festes Gefüge. Die chemischen Veränderungen 

 des Heidelberger Sandsteines seien durch folgende Zahlen veranschaulicht: 



Bestand- Frischer Sandstein vom Sandstein vom Sandstein vom 

 " Sandstein „Schönen Thor" Pulverthurm Rudolphsbau 



1294 



Lösliche Si0 2 . 0,144% 0,312% 0,465% 0,592% 



A1 2 S 

 MgO 

 CaO 

 Alkalien 

 S0 3 



1891 



1615 



1460 



0,144% 



0.312% 



0,465 °/ ( 



7,206 „ 



7,124 „ 



8,758 „ 



0,815 „ 



0,221 „ 



0,147 „ 



0,635 „ 



1,106 „ 



1,307 „ 



2,34 „ 



1,935 „ 



2,304 „ 



Spur 



Spur 



0,053 „ 



3,762 , ; 

 0,169 , 

 0,846 t 

 2,672 , 

 0,193 s 

 Katzer. 



E. Kalkowsky: Über Geröll-Thonschiefer glacialen 

 Ursprungs im Culm des Franken waldes. (Zeitschr. d. deutsch, 

 geol. Ges. 45. 68—86. 1893.) 



Die wohl geschichteten Thonschiefer und Grauwacken an der Grenze 

 des oberen und unteren Culm enthalten, anscheinend nur in einem Hori- 

 zonte, n. und s. der Bartels-Mühle im Haslach-Thal, ein sehr auffälliges 

 Gestein, das in einem der Aufschlüsse 18 m Mächtigkeit erreicht. Es be- 

 steht aus etwa £ Thonschiefermaterial, | Sand und & grossen Gerollen, 

 ist völlig compact, ohne jede Spur primärer Parallelstructur. Seine Thon- 

 schiefermasse ist sehr feinkörnig und ärmer an authigenen Gemengtheilen, 

 namentlich Kutil-Mikrolithen , als die Thonschiefer im Hangenden und 

 Liegenden ; in ihr liegen regellos, wie in einer Porphyrgrundmasse, scharf- 

 kantige Quarzkörner von 0,1—0,2 cm Grösse, in dem Gemenge beider 



